( 3a6 ) 



.uitrement. Car on produit alors un sable qui n'est que de la silice cristalline, 



difficile à séparer d'un peu de lévyne qui l'accompagne et qui a pour 



composition : 



Silice 9 2 j4 



Alumine, alcalis et eau ... 7,6 



100,0 



d La liqueur restant dans le tube est fortement chargée d'aluminate de 

 soude et de potasse. Cette expérience me semble digne d'attention en ci* 

 sens qu'elle ne permet pas d'espérer qu'on puisse, dans de pareilles circon- 

 stances, obtenir les feldspaths, soit l'orthose, soit l'albite, qui étaient le but 

 de mes recherches, la silice se séparant de l'aluminate alcalin pour cristalli- 

 ser à part. 



» 3° J'ai fait varier les proportions relatives de la silice et de l'alumine 

 et j'ai obtenu des résultats également variables. 



» Ainsi quand on chauffe en vases clos un mélange de silicate de potasse 

 et d'aluminate de la même base, la matière qui se prend en gelée à la tem- 

 pérature ordinaire, se transforme vers 200 en un sable cristallin qui a la 

 composition suivante : 



Rapports 

 de l'osygène. Phitlipsite de M. Damoni 



Silice.... 46,3 8 48,41 



Alumine .22,7 3 22,04 



Chaux. o,3 \ 8,49 



Soude ... 0,7 > ... . 1 



Potasse . . 16,2 ) 6, 19 



Eau 14,5 6 à 8 i5,6o 



100,7 100,73 



» Quand dans le même mélange on fait prédominer l'aluminate de po- 

 tasse, on obtient encore une matière qui ne m'a pas paru cristalline et qui 

 est composée de : 



Rapports. Ittnérite (Groelin). 



Silice.... 34,i 4 Silice 34,02 



Alumine. 28,9 3 Alumine 28,40 



Potasse.. a4>8 1 Chaux 7,27 



Eau 11 ,5 3? Soude 12,1 5 



99,3 Acides divers. 5,76 



Eau '0,76 



98,36 



